36 I. Abschnitt. 



Eichenholz 



48,80 °/o C 

 44,88% O 

 5,42% H 

 0,90% Asche. 



Mit dem Verholzuugsprocesse vermindert sich das specifische 

 Gewicht der Zellwandung- und beträgt nur 1,56 und zwar überein- 

 stimmend bei einer grossen Reihe von Holzarten. Nur sehr harz- 

 reiches Holz zeigte 1,52. Bestehen also auch gewiss kleine Ver- 

 schiedenheiten je nach dem Grade der Verholzung, so schwanken 

 dieselben doch nur innerhalb enger Grenzen und darf im Allgemeinen 

 angenommen werden, dass die Holzwandungssubstanz um so schwerer 

 sei, je weniger sie verholzt ist. 



Mit der Verholzung steigern sich aber manche technisch 

 werthvoUe Eigenschaften, insbesondere die Härte. 



Die Quellungsfähigkeit und Wasseraufnahmefähigkeit dagegen 

 vennindern sich und zwar, wie schon Seite 4 gezeigt wurde, auf 

 '/2 des Trockenvolumens. 



Bezüglich des Verholzungsprocesses ist noch hervorzuheben, 

 dass derselbe naturgemäss mit dem Verluste des Protoplasmakörpers, 

 also im Laufe des Entstehungsjahres des Jahrringes seinen Abschluss 

 erreicht. 



Das specifische Gewicht des Holzes hängt ab von dem Ver- 

 hältniss, in welchem Wandungssubstanz und Zellraum innerhalb 

 eines Holzstückes zu einander stehen, nicht aber oder nur in 

 äusserst beschränktem Grade von der Verholzung. Diese ist 

 auch, soweit unsere Kenntnisse reichen, völlig unabhängig von der 

 Art der Erziehung der Bäume im freien oder gedrängten Stande, 

 unabhängig von der Güte des Bodens, des Klimas u. s. w. was mit 

 Rücksicht auf gegentheilige Anschauungen in der forstlichen Litte- 

 ratur betont werden muss. 



2. Die Verkcrnung. 



Es giebt zahlreiche Holzarten, deren Holz sich nicht mehr 

 wesentlich verändert, wenn der im ersten Jahre stattfindende Ver- 

 holzungsprocess beendet ist. Das Holz wird Splintholz genannt 

 und die einzige erkennbare Veränderung, welche das Holz z. B. 

 der Tanne, Fichte u. s. w. erleidet, besteht im allmäligen Verluste 



